i^^ OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



Apres la cementation, les barres out paru mi^diocrenient couvertes de 

 petites bulks Vondes & elevees , colorees en bleu-ardoife ; fon grain etoit 

 petit , lamelieux , fombre , fans pailles ni gercures. 



II s'eft travaille a BufFon avec beaucoup de facilite ; fon grain etoit 

 tres-fin, blanc-mat dans le contour, gris au centre; fa pate homogene &: 

 un peu cendreiife , d'une e'fofFe unie. 



II a ere trouve a Neronville , facile a chauffer , difficile a fonder , d'un 

 grain lin gris , cendreux, dur a la trempe , & caffant fee. 



Le fieur Langlois a trouve cjue cet acier craignoit le feu , qu'il foudoit 

 cependant alTez bien ; qu'il fe depoiiilloit a la trempe, & y prenoit beau- 

 coup de durete , d'un grain fin ; qu'il etoit plus net & moins pailleux que 

 les n°'. precedens ; qu'une lancette & un couteau faits de cet acier fe font 

 trouves d'un tres-bon fervice. 



Le fieur Perret a diftingue cet acier des aiitres , & I'a compare au n°. V. 

 Un rafoir qu'il a fait avec cet acier trempe rofe , Sffrecuit jaune , malgre 

 des filandres appatentes , a conferve dans le fervice fon tranchant avec 

 beaucoup de douceur. 



II a ete fait deux coins de monnoie de cet acier, pour frappei des louis; 

 ils fe font trouves d'un bon fervice. 



Obfcrvations. Ce fer , qui eft de I'efpece que Ton nomme fer de rpclie 

 de Champagne , n'eft pas d'une pate tout-a-fait auffi fine que celle da 

 fer de Berry , mais elle eft plus pure en general. Ce fer de roche eft plus 

 propre que celui de Berry a faire des ouvrages qui exigent de la force & 

 de la proprete; la pate eft plus liante 6c plus unie, d'on nait la pro- 

 priete a faire de bon acier. II revolt avidement la cementation , ce qui 

 Qoit rendre circonfped & dans la nature de la cementation Zc dans le re- 

 gime du feu. 



&/ 



N°. XI. Fer de la Forge de Btiffbn en Bourgogne , appartenante a M. le 

 Comte DE Buff ON , & fourni par M, dc Lauberdiere , Mahre de ladies 

 Forge, 



Ce fer, qui a ete fait par maceration , avec des fontes qui proviennent 

 de mines en pifolites , melangees de fable vitrefcible , d'oolites & gre- 

 luches dans la terre calcaire, eft une des meilleures qualites de la Pro- 

 vince de Bourgogne. 



Les barres avoient 23 | lignes de largeur fur 8 '-, lignes d'epaiffeur. Ce 

 fer etoit compofe de ^ gros grain , de ;^ de petit lamelieux 8c bcillant , & 

 de 7 nerf gris, rompant de court fans beaucoup d'eftort, forgerirt mieux 

 a froid qu'a chaiid , dur a la lime , mediocremeat fibnque avec des pail- 

 les. II eft eftime avoir 100 degres de force : il a perdu J \ pour \ au cor- 

 Eoiement. 



Ccs barres J apres la cementation , etoient parfemees a lent furface de 



k. 



